﻿Versuche 
  an 
  Silicaten. 
  1 
  5 
  

  

  das 
  Zusammenvorkommen 
  mit 
  Enstatit 
  auf 
  die 
  für 
  Meteoriten 
  

   wahrscheinliche 
  rasche 
  Abkühlung 
  bei 
  ihrer 
  Entstehung 
  sowie 
  

   auf 
  Erhitzung 
  und 
  rasche 
  Abkühlung 
  während 
  des 
  Fluges 
  

   zurückzuführen. 
  

  

  Versuche 
  mit 
  künstlichem 
  Bronzit. 
  

  

  Frau 
  Vera 
  Schumoff-Deleano 
  stellte 
  in 
  meinem 
  Institut 
  

   Bronzite 
  dar, 
  welche 
  eine 
  Zusammensetzung 
  10 
  (MgSi0 
  3 
  ). 
  

   FeSi0 
  3 
  besitzen. 
  Da 
  es 
  sich 
  bei 
  diesen 
  Arbeiten 
  darum 
  handelte, 
  

   sehr 
  gute 
  Krystalle 
  zu 
  erhalten 
  und 
  namentlich 
  eine 
  vollkommen 
  

   krystalline 
  Masse, 
  so 
  wurde 
  möglichst 
  langsam 
  abgekühlt. 
  Der 
  

   Versuch 
  war 
  im 
  Kurzschlußofen 
  ausgeführt 
  worden, 
  wobei 
  der 
  

   Punkt 
  des 
  völligen 
  Flüssigwerdens 
  mit 
  zirka 
  1470° 
  gemessen 
  

   wurde; 
  die 
  Abkühlung 
  geschah 
  in 
  der 
  Weise, 
  daß 
  der 
  Strom 
  

   ausgeschaltet 
  und 
  wieder 
  nach 
  einer 
  halben 
  Minute 
  einge- 
  

   schaltet 
  wird 
  usw. 
  Dabei 
  wurden 
  die 
  Temperaturen 
  gemessen, 
  

   so 
  daß 
  hier 
  konstatiert 
  werden 
  konnte, 
  daß 
  die 
  Abkühlung 
  

   möglichst 
  langsam 
  war. 
  Wenn 
  MgSi0 
  3 
  einen 
  Umwandlungs- 
  

   punkt 
  hätte 
  wie 
  andere 
  polymorphe 
  Stoffe, 
  so 
  müßte, 
  da 
  der 
  

   Verfestigungspunkt 
  zirka 
  1400° 
  war, 
  sich 
  monokliner 
  Enstatit 
  

   gebildet 
  haben. 
  Dies 
  war 
  jedoch 
  nicht 
  der 
  Fall, 
  sondern 
  

   im 
  Gegenteil, 
  das 
  erhaltene 
  ganz 
  krystallisierte 
  Produkt 
  war 
  

   rhombisch. 
  

  

  Resultate 
  der 
  Beobachtungen 
  und 
  Versuche 
  an 
  

   Magnesiummetasilicat. 
  

  

  Aus 
  den 
  Versuchen 
  und 
  Beobachtungen 
  geht 
  hervor, 
  daß 
  ein 
  

   Umwandlungspunkt, 
  wie 
  er 
  bei 
  Calciummetasilicat 
  vorkommt, 
  bei 
  

   dem 
  Magnesiummetasilicat 
  nicht 
  wahrscheinlich 
  ist. 
  Ferner 
  geht 
  

   hervor, 
  daß 
  bei 
  allen 
  Versuchen 
  zur 
  Herstellung 
  von 
  Enstatit 
  

   sich 
  stets 
  daneben 
  Klinoenstatit 
  bildet. 
  Einfache 
  Krystalle 
  

   von 
  Klinoenstatit 
  kommen 
  nicht 
  vor. 
  Auf 
  der 
  (010), 
  b, 
  ergab 
  

   sich 
  eine 
  symmetrisch 
  verlaufende 
  Auslöschungsschiefe 
  in 
  den 
  

   Zwillingen 
  nach 
  (100) 
  von 
  zumeist 
  26° 
  bis 
  28°. 
  Zambonini 
  

   hat 
  bereits 
  gezeigt, 
  daß 
  diese 
  Auslöschungsschiefen 
  nach 
  dem 
  

   Grad 
  der 
  Verzwillingung 
  wechseln. 
  M. 
  Levy 
  fand 
  28°, 
  F. 
  Wright 
  

   19-5° 
  bis 
  24-5° 
  und 
  W. 
  Wahl 
  13-5°. 
  

  

  